Държавен вестник, бр. 24, 2017 г., стр. 131

БРОЙ  24	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  131  
Характеристика/
стандарти за прилагане
Изискване
6.
Допустимо 
количество 
на водоразтворими соли 
като NaCl след струйно 
почистване/остъргване7
≤ 50 mg/m2 натриев хлорид.
7.
Мазни замърсявания 
Никакви мазни замърсявания.
4 Разни
1.
Вентилация
Подходяща вентилация е необходима за правилното съхнене и заздравява­
не на покритието. Вентилация трябва да се поддържа по време на нанася­
нето и за известен период, след като то е завършило, както е препоръчано 
от производителя. 
2. Климатични условия4
Покритието трябва да бъде нанесено при контролирана влажност и ус­
ловия на повърхността в съответствие с изискванията на производителя. 
Покритието не трябва да бъде нанесено, когато: 
1. относителната влажност е над 85 %; или
2. температурата на повърхността е по-малко от 3° C над точката на оро­
сяване. 
3.
Тестване на покритието
Тестване, което може да повреди повърхността, трябва да бъде избягвано.
Дебелината на сухия филм трябва да бъде измервана след всяко покритие 
с цел контрол на качеството и общата дебелина на сухия филм трябва да 
бъде потвърдена след последното покритие, използвайки подходящи из­
мервателни уреди за дебелина (виж Приложение 3).
4.
Ремонт
Всички дефектни части, например малки отвори, мехурчета, кухини и т.н., 
трябва да бъдат маркирани и да им бъдат извършени подходящи ремонти. 
Всички тези поправки трябва да бъдат повторно проверени и документи­
рани.
4 Начин за измерване и калибрация съгласно SSPC-PA2:2004. Изискване No. 2 за нанасяне на боя.
7 Проводимост, измерена според ISO 8502-9:1998. Подготовка на стоманен субстрат преди нанасяне на бои и 
сходни продукти – Тест за оценяване на чистотата на повърхността.
5 ОДОБРЕНИЕ НА ПОКРИВНАТА СИСТЕМА 
Резултатите от предварителните тестове за качество (таблица 1, параграф 1.3) от покривната система 
трябва да бъдат документирани и Декларацията за съответствие или Сертификатът за типово одобрение да 
бъдат издадени, ако са задоволителни според трета страна, независима от производителя на покритието. 
6 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНСПЕКЦИЯТА НА ПОКРИТИЕТО 
6.1 Общи
6.1.1 В съответствие със Стандарта следното трябва да бъде изпълнено от инспекторите на покрив­
ните системи, които трябва да са сертифицирани NACE инспектори ниво II, FROSIO инспектори ниво 
III или с подобна квалификация, както е утвърдено от Администрацията. 
6.1.2 Инспекторите трябва да проверяват повърхността и нанасянето на покритието по време на 
покривния процес, извършвайки минимум от проверки, установени в секция 6.2, за да отговорят на 
изискванията на Стандарта. Особено внимание трябва да се обърне на началото на всеки нов етап от 
подготовката на повърхността и нанасянето на покритието, тъй като некачествената работа се кори­
гира трудно на по-късен етап от покривния процес. Съставните структурни елементи трябва да бъдат 
проверени за дебелината на покритието без повреди. Инспекторът трябва да потвърди, че съответните 
мерки са предприети. 
6.1.3 Резултатите от инспекцията трябва да бъдат записани от инспектора и включени в Техниче­
ския паспорт на покритието (виж Приложение 2 (например дневник за ежедневни отчети или доклад 
за несъответствие).
6.2 Елементи за инспектиране
Конструктивен етап
Елементи за инспектиране
Първична подготовка 
на повърхността
1
Повърхността на температурата на стоманата, относителната влажност и 
точката на оросяване трябва да бъдат измерени и записани, преди да започне 
процесът на струйно почистване, както и при рязка промяна на времето.
2
Повърхността на стоманените листи трябва да бъде тествана за разтворими 
соли и проверена за течни, твърди мазнини и други замърсявания. 
3
Чистотата на стоманената повърхност трябва да бъде следена по време на 
процеса на нанасяне на заводския грунд. 
4
Заводският грунд трябва да отговаря на изискванията от 2.3 на таблица 1.